l42 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de diffraction sont constitués par les molécules dont les distances mutuelles 

 subissent seulement de petites variations par l'agitation thermique, ou par 

 des atomes particulièrement actifs contenus dans ces molécules. Un phéno- 

 mène analogue devra aussi se produire, même avec les gaz, lorsque, à 

 rinlérieur des molécules, les atomes actifs auront entre eux des distances 

 fixes. Il est possible alors que le phénomène se produise avec des radiations 

 de longueur d'onde très petite. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la résislù'itè du protosnlfure et du protosèlèniure 

 de thalUum. Note de M. H. Pélabon, présentée par M. A. Haller. 



La résistivité des solides à structure cristalline varie souvent pour un 

 même corps d'un échantillon à un autre. Avec les sulfures et les séléniures 

 métalliques, ces variations peuvent être considérables. La conductibilité 

 électrique de ces composés dépend du mode de préparation du barreau qui 

 sert aux mesures, elle n'est pas la même si celui-ci a été trempé ou recuit, 

 elle est en outre notablement influencée par la température. 



Nous avons étudié en particulier le sulfure de ihallium TPS et le séléniure 

 correspondant Tl-Se; ces corps fondent à des températures relativement 

 basses : 44^° et 398° ; ils cristallisent aisément. Kn ayant soin de les mouler 

 dans de petits tubes en U qu'on peut disposer dans un four électrique, il est 

 possible de suivre bien au delà du point de fusion les variations de la résis- 

 tivité en fonction de la température. 



Sulfure de thallium. — Après avoir fondu le corps dans le tube en U, on 

 le laisse refroidir rapideme ni, on le dispose ensuite dans le four. La résisti- 

 vité du corps ainsi obtenu, qu'on peut considérer comme ti-empè^ est en 

 général très grande, elle varie énormément avec le degré de trempe, elle 

 est d'autant plus élevée que le refroidissement de l'échantillon moulé a été 

 plus rapide. 



l^a résistance spécifique R varie avec la température suivant une loi qui 

 est toujours la même, mais la valeur de R n'est pas déterminée quand la 

 température T est connue. 



Quand la température croit, la résistance R diminue d'abord rapidement. 

 Dans une de nos expériences elle est passée de 2878 ohms pour T = 20° à 

 384 ohms pour T = 2o5". Elle augmente ensuite, passe par un maximum 

 (537 ohms pour T = 220*'), puis décroît d'une manière régulière. Pour 

 l'échantillon étudié, elle n'est plus que de 37 ohms à 395". 



